표 5 는 본 발명 의 하나 의 구 현예 에 따르 는 코인 셀 시험 의 결과 를 나타낸다 . 처리 온도 가 더 높 은 경우 , 예열 된 전구체 는 도 8 에 설명 되 어 있 는 바 와 같이 결정 성 NiO 및 M 3 O 4 스피넬 의 상 혼합물 이 다 . 그럼에도 불구 하 고 , 처리 온도 가 600 ℃ 미만 인 경우 에 , 탁월 한 전기 화학 적 성능 이 열처리 된 전구체 로부터 성취 될 수 있 다 . 아마도 더 높 은 온도 에서 는 , 상 분리 가 좋 은 성능 을 성취 할 수 없 게 하 는 정도 로 진행 되 었 을 것 이 다 . 명백 하 게 , 미소 결정 크기 ( 도메인 크기 ) 는 500 ℃ 에서 높 은 결정 성 캐소드 를 형성 할 수 있 기 에 충분히 작 은 반면 , 700 ℃ 에서 더 큰 도메인 크기 는 결정도 가 높 은 최종 캐소드 를 방지 하 였 다 . 도 8 은 700 ℃ 에서 열처리 된 전구체 의 리트 벨트 세 분할 을 나타낸 것 이 다 . X 선 회절 패턴 은 NiO 및 M 3 O 4 스피넬 의 혼합물 에 잘 들어맞 는다 . 가늘 고 진한 선 ( 회절 패턴 바로 아래 ) 은 NiO 에 대한 패턴 을 나타낸다 ( 세 분할 에 따르 면 17 중량 %). 결과 적 으로 , 최종 LiMO 2 로 의 반응 이 어려우 며 최종 LiMO 2 는 불량 한 결정 도 , 높 은 변형 률 , 및 불량 한 전기 화학 적 성능 을 나타낸다 . 표 5 에서 명백 하 게 알 수 있 듯이 , 가역 용량 뿐 만 아니 라 율 속 특성 도 더 높 은 처리 온도 에서 급격 하 게 열화 된다 .